タンカー構造と船体の破損強度について
Tanker Structure and Hull Failure Strength

Hajime Kawano and Masaru Hirakata,
National Maritime Research Institute, Japan.

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

1

Contents;
１．はじめに
１−１. タンカー油流出事故
１−２. タンカー構造のＩＭＯルール来歴
２．船体の経年劣化について
２−１. 代表的な強度劣化
２−２. 腐食衰耗データ特性
２−３. 縦曲げ強度の劣化
３．老朽船の破損強度について

NMRI

３−１. 大規模破壊の基本メカニズム
３−２. 事例スタディから
４．まとめ
ＰＡＪ-２００３ Symposium21-1．タンカー油流出事故

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

31-2. タンカー構造のＩＭＯルール来歴
VLCC構造様式の変遷

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

41-2. IMOタンカー構造ルールの主要来歴

図 3.1-1. タンカーにおけるタンク配置の変化（模式図）

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

51-2. タンカー構造のＩＭＯルール来歴
タンカー構造へのＥＳＰ適用化
IMO 総 会 決 議 A.744(18) 、 SOLAS 第 Ｘ Ｉ 章 第 ２ 規 則 ｢ Enhanced Survey
Program｣
検査強化プログラム（ＥＳＰ）は1996年1月1日から強制化（油タンカーに関する検査強化プログラムをAnnex Bとして定めている）
１） 受験要領書（Survey Program）の受験前の作成および提出
２） 定期検査の一部として船底検査（Dry-dock Survey）の実施
３） 船体構造の総合的状態を把握するための総合検査（Overall Survey）の実施
４） 精密検査（Close-up Survey）の概念の導入
５） 板厚計測箇所の詳細を規定し、検査官立会いの下で実施。（認定業者による計測も可） →belt gaugingの実施
６） 塗装の状態を含む検査中に得られた船体構造に関するデータを主管庁が査定する
NMRI
７） 各検査報告書の記述内容（様式）を定め、本船での保管を義務付ける
ＰＡＪ-２００３ Symposium

61-2. タンカー構造のＩＭＯルール来歴
シングルタンカーの船齢制限

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

72. 船体の経年劣化について
2-1. 代表的な強度劣化(1) 腐食衰耗
a. 骨材の腐食
b. 板材の一様腐食
c. 局部腐食(2) 疲労き裂(3) 塗膜の劣化
NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

82-1. 代表的な強度劣化（１）(1) 腐食衰耗
a. 骨材の腐食
b. 板材の一様腐食
c. 局部腐食(2) 疲労き裂(3) 塗膜の劣化

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

92-1. 代表的な強度劣化（２）
流速影響、温度影響、(1) 腐食衰耗
a. 骨材の腐食
b. 板材の一様腐食
c. 局部腐食(2) 疲労き裂(3) 塗膜の劣化

NMRI

図 4.5-1. ＤＨタンカーのバラストタンクによる保温効果（模式図）

図ＰＡＪ-２００３ Symposium

4 .2 -5 ． 船 底 部 の 腐 食

102-1. 代表的な強度劣化（３）(1) 腐食衰耗
a. 骨材の腐食
b. 板材の一様腐食
c. 局部腐食(2) 疲労き裂(3) 塗膜の劣化

孔食（ピッチング）、応力集中部、グルービング腐食

NMRI
図 4.2-8. 隅肉溶接のグルービング腐食

図 4.2-7. 桁材の代表的な局部腐食

ＰＡＪ-２００３ Symposium

112-1. 代表的な強度劣化（４）(1) 腐食衰耗
a. 骨材の腐食
b. 板材の一様腐食
c. 局部腐食(2) 疲労き裂(3) 塗膜の劣化

NMRI

図 4.2-9. 第二世代 VLCC 船側縦通材の疲労クラック
図 4.2-10. 実験で得られた疲労クラックＰＡＪ-２００３ Symposium
表面長さと(無次元化)繰返し数の関係

12

2-1. 代表的な強度劣化（５）
経年材の応力vs.歪線図の特性変化：
ａ．経年船から削り出し試験片の特性は処女材相当
ｂ．経年材の見掛け特性低下は、表面凹凸に起因する

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

132-1. 代表的な強度劣化
統計的な劣化頻度

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

142. 船体の経年劣化について
2-2. 腐食衰耗データの特性分析
日本海事協会の腐食データベース分析：
表 4 .3 - 5 .

タン カ ー 構 造 部 材 の 衰 耗 量 に 関 す る推 定 結 果

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

152. 船体の経年劣化について
2-2. 経年船の強度の概念図

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

16２. 船体の経年劣化について
2-3.船体断面係数の劣化(試算)Average tendency of the VLCC mid-ship section modulus：

1.02(1) IMO requirement :(2) Average corrosion
damage is within
IMO requirement.

1Z̲act./Z̲built

within 10% loss of Z

Z at Deck( Cumulative Prob. : 50% )

0.98
0.96
0.94

Double Hull Tanker
Single Hull Tanker

0.92
0.9
0510152025Service Year

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

173-1. 大規模破壊の基本メカニズム(1)NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

183-1. 大規模破壊の基本メカニズム(1)船体折損メカニズムの場合折損のトリガー因子；(1) Sagging時における甲板の座屈･崩壊 →◎(2)〃おける船底部のき裂破壊(3) Hogging時における甲板のき裂破壊 →○ (multi-site damage)(4)〃

おける船底部の座屈･崩壊∵ i) 折損は大波高時にて； Sagging Moment > Hogging 〃ii) 甲板裏は特に腐食衰耗が著しい（船底との衰耗進行差）
NMRIなど。
ＰＡＪ-２００３ Symposium

193-2. 事例スタディから
ナホトカ号の事故概要
事故状況：

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

203-2. 事例スタディから
ナホトカ号事故時の積付けパターン
積付けパターン： 標準的な積付け条件を超えていた。

図中の数値：実際の積載量（ ）内は標準的積付け条件
NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

213-2. 事例スタディから
ナホトカ号事故時の衰耗状況
板厚衰耗の計測データ： 板厚の20〜35%程度の衰耗あり

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

223-2. 事例スタディからナ号の作用荷重(瞬時値)推定結果
縦曲げモーメント(sag)推定結果：
非線形船体運動応答ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる。

折損発生時（瞬間）の船体梁のせん断力分布[上段]および縦曲げモーメント分布
[下段]
NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

233-2. 事例スタディから
ナ号甲板構造の崩壊ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析
解析推定： 折損はFr.153近辺の上甲板構造の座屈・崩壊からスタート

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium

243-2. 事例スタディから
ナホトカ号での作用荷重と強度

事故原因；(1)ナホトカ号は建造時の状態が維持されていれば、十分な強度を有していたが、構造部材の腐食衰耗により、強度が約半分に低下していた。
(2)その結果、日本海における年間最大級の波浪による外力が船体強度を上回り、
N M R I折損に至った.
（３）また、標準的方法によらない貨物の積載により船体に作用した荷重が大きくなったことも副次的な要因である。
ＰＡＪ-２００３ Symposium25【予備slide】 3-2. 事例スタディからエリカ号の事故状況（１）船長メモによれば、２Ｓタンクに座屈が発生しクラックが視認できていた---------NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium26【予備slide 】 3-2. 事例スタディからエリカ号の事故状況（２）船長メモによれば、“This plate (side shell at2S tank) was detachedfrom the internals justbefore breaking in two.”

NMRI

ＰＡＪ-２００３ Symposium27

4. まとめ(1)タンカー油流出事故は、種々の努力にも係わらず、根絶できていない。過度の腐食衰耗が見逃されている可能性があり、特に、ＥＳＰの厳格遂行やサブ･スタンダード船の排除が強く求められる。
(2) 腐食衰耗データの分析から、平均的な衰耗進行のみならず、船齢に伴なう分散の増大がポイントと言える。平均的な衰耗進行の場合、IMOの縦強度要求（建造時の10%）に適合しうる。
(3) 船体の折損事故には、過度の腐食衰耗が隠されており、その発生トリガーとして、第一に大波高時のsaggingモーメントによる甲板構造の座屈・崩壊が考えられる。第二には、hogging時の甲板構造の引張り破壊（Multi-site crack + corrosion）による折損の可能性が考えられる。
NMRI

また、油流出への対応では、事故防止の視点からだけでなく、事故時の被害を低減する方策・流出事故後に迅速な現状回復をはかる方策など、多面的な取組みが不可欠と考えられる。
ＰＡＪ-２００３ Symposium

28